jQ I. Abschnitt. 



Tracheiden noch etwas Holzparenchym. Die Maikstrahlen , welche in horizontaler Richtung radial den 

 Holzkörper durchsetzen, sind meist nur einreihig, zeigen hier und da einen mit den senkrecht verlaufenden 

 Harzkaniilen in offener Verbindung stehenden Harzkanal und sind dann entsprechend stärker entwickelt. 

 Dass die senkrecht und die horizontal verlaufenden Harzkanäle im Holzkörper der Fichte und Kiefer hier 

 und da in offener Verbindung mit einander stehen, wie das von Mohl für die im Rindengewebe dieser Holz- 

 arten verlaufenden Harzgänge bereits nachgewiesen ist*), habe ich mehrfach Gelegenheit gehabt, mit ab- 

 soluter Bestimmtheit zu beobachten. Es erklärt sich auch nur hieraus der lebhafte und nachhaltige Aus- 

 tritt des Terpentins aus einer Schalmwunde, indem der Druck, welchen das in den senkrecht verlaufenden 

 Kanälen befindliche Oel nach unten ausübt, durch den communicirenden Kanal sich auch seitlich fortpflanzt 

 und ein Herauspressen des Oels veranlasst. Die Tracheiden der Abietineen sind langgestreckte, an den 

 Enden meistens keilförmig zugespitzte Organe. Der tangentale Durchmesser derselben beginnt schon 

 in grösserer Entfernung vor dem Ende sich zu vermindern, so dass dieses einen sehr spitzen Winkel bildet 

 (Taf. VI Fig. 1 und 2) , wogegen sie im Radialschnitte entweder stumpfwinkelig oder abgerundet oder ab- 

 gestutzt endigen (Taf. IV Fig. 2 und 3). Die Tracheiden des Nadelholzes stehen sehr regelmässig in 

 radiale Reihen geordnet und die Organe eines und desselben Radius in annähernd derselben Höhe, d. h. 

 sie endigen in einer Horizontallinie; dagegen stehen die Organe der Naehbarradien entweder höher oder 

 tiefer, wodurch die Festigkeit des Holzkörpers wesentlich gesteigert wird. Auf die Verschiedenheiten in 

 der Form und Wanddicke der Frühlingsfasern (Rundfasern) und der Organe des Sommerholzes (Breitfasern) 

 speciell aufmerksam zu machen, ist nicht erforderlich, dagegen muss etwas näher der Bau der Zellwandung 

 besprochen werden, da die einzelnen Schichten, die wir hier unterscheiden, den einzelnen Pilzspecies gegen- 

 über ein ganz verschiedenes Verhalten zeigen. Man unterscheidet an der Nadelholzfaser, wie Taf. VI 

 Fig. 6a im Querschnitte zeigt, drei verschiedene Schichten. Die äusserste mit der entsprechenden Schicht 

 der Nachbaifaser zu einer gemeinsamen „Mittellamelle" verschmolzene Schicht erkennt man in ihrer einfachen 

 Breite da, wo drei Zellen zusammenstossend einen niemals offenen Intercellularraum bilden. Die zweite 

 Schicht, die sich der Innenfläche der vorigen unmittelbar anlegt oder vielmehr mit derselben innig ver- 

 wachsen ist, zeigt fast immer eine grössere Dicke als die zuerst genannte Schicht und oft sehr deutliche 

 Schichtung im Querschnitte. Eine feine innere Grenzhaut endlich bekleidet gewissermassen die Wandung 

 des Zellenlumens. 



Diese drei Schichten haben in der Wissenschaft in Bezug auf ihre Entstehungsart eine verschiedene 

 Bezeichnung gefunden. Die herrschende Ansicht nimmt an, dass die anfänglich zarte, aus Gellulose be- 

 stehende Zellhaut während ihres Dickewachsthums , welches auf Intussusception beruht, chemische Ver- 

 änderungen erleidet, welche eine Sonderung (DifTerenzirung) der Zellwand in die genannten drei Schichten 

 zur Folge haben, die sowohl in ihrem chemischen Verhalten zu Reagentien als auch in ihren physicalischen 

 Eigenschaften scharf gesondert hervortreten. 



Man bezeichnet den äussersten mit der entsprechenden Schicht der Nachbarwandung verschmolzenen 

 Theil als Medianschicht oder Mittellamelle, die zweite Schicht als zwischenliegende Schicht und die innei-ste 

 Grenzhallt als Auskleidungsschicht. Dem gegenüber betrachtet Th. Hartig die äusserste Schicht als die im 

 cambialen Zustande allein vorhandene „primäre" Wandung, welcher sich später durch Umwandlung des 

 Zellschlauches der Cambialfaser die „secundäre" oder Einschachtelungswand auf der Innenseite anlege. Eine 

 dritte „tertiäre" Wandung sei ebenfalls eine später entstandene Wanduugsschicht. Nur in diesem Sinne 

 ist nach der Th. Hartig'schen Theorie von einer Verdickung der Wandung durch Apposition zu reden. 

 Ohne auf die Berechtigung der einen oder anderen Anschauungsweise hier näher eingehen zu wollen, be- 

 merke ich , dass in der Folge von mir diese drei Schichten als äussere, mittlere und innerste Wandungs- 

 schicht bezeichnet werden sollen, wodurch jede Verwechselung vermieden werden dürfte. 



Nothwendig ist es, dass ich auf die Eigen thümlichkeiten dieser drei Wandschichten noch etwas 

 näher eingehe. Was zunächst die chemische Zusammensetzung derselben betrift't, so ergiebt die P^lementar- 

 analyse des Holzes überhaupt bekanntlich einen erheblich höheren Kohlenstoffgehalt, wie er für die Gellu- 

 lose gefunden ist. 



*) Bot. Ztg. 18r,9 p. :ö.3. 



